28 
A. Beutell, Wachstumserscheinungen etc. 
3 min lange, hell niessinggelbe Auswüchse gebildet, doch treten 
auch an der ganzen Oberfläche spärliche, glitzernde Goldhärchen 
hervor. Kräftige Goldauswüchse konnten nur aus 
stark silberhaltigen Telluriden erhalten werden und 
ließen in ihrer hellen Farbe Silbergehalt erkennen. Einige Körnchen 
desselben natürlichen Goldtellurids wurden in gleicher Weise mit 
etwas Kupfer verschmolzen und dann unter Zufügung von neuem 
Kupfer im Vakuum erhitzt. Nach 3 Tagen war die Oberfläche mit 
rötlichgelben Härchen bedeckt, deren Farbe mehr an Kupfer als 
an Gold erinnert. Da sie sich nicht in Salpetersäure, wohl aber 
in Königswasser lösen, war nicht daran zu zweifeln, daß Gold- 
ausvviichse Vorlagen; die Lösung im Königswasser gab deutliche 
Reaktion auf Kupfer, wodurch sich die rötliche Farbe der Härchen 
erklärt. 
Ergebnisse. 
Wird Silberglanz oder künstliches Silbersulfid im Vakuum 
aui 350 — 600° C erhitzt, so tritt geringfügiger Zerfall in Schwefel- 
dampf und metallisches Silber ein; diese Silberspuren wandern 
durch das Sulfid hindurch nach dem kühleren Ende, wo sie als 
feine Härchen zu beobachten sind. In der Luft verläuft der 
Prozeß rascher, weil durch Oxydation die Zersetzung des Sulfides 
gefördert wird. 
Reichliche Haar silbe rbildung wird hervorgerufen, 
wenn Silbersulfid in Berührung mit metallischem Silber 
erwärmt wird. Auch durch gemeinsames Erhitzen von Selen- und 
Tellursilber mit metallischem Silber wird Moossilber erzeugt. 
Mooskupfer entsteht durch Einwirkung von metallischem 
Kupfer auf Schwefel-, Selen- oder Tellurkupfer in der Hitze. 
Silberhaltige Goldselenide und Telluride liefern, zusammen mit 
Silberblech erwärmt, silberhaltiges Moosgold. 
Breslau, Min.-petr. Institut der Universität, August 1918. 
(Eingegangen 21. August 1918.) 
